— 73 — 



Feci pure oggetto di infruttuose ricerche il metodo seguente. 



Entro grande crogiuolo di platino feci fondere e disgregare g. 0,5 della pozzolana 

 di S. Paolo ridotta in polvere finissima con g. 5 di carbonato sodico potassico. Dopo 

 raffreddamento introdussi a poco a poco nel crogiuolo stesso ce. 10 di acido solforico 

 allungato con ugual volume di acqua, più che sufficienti per convertire i due carbo- 

 nati in solfati acidi. Nel crogiuolo rimane infine una soluzione molto torbida per tenere 

 in sospensione della silice idrata. La soluzione fu versata in capsula di platino insieme 

 alla poca acepua di cinque lavaggi fatti ogni volta con 1 ce. di liquido. Feci sva- 

 porare la soluzione torbida a calor moderato, [foggiando la capsula su rete metallica, 

 agitando blandamente con bacchettino di vetro. Il residuo avente 1' apparenza di salda 

 d' amido fu riscaldato a temperatura maggiore per scacciare 1' acido solforico libero, 

 poi più forte per convertire i solfati acidi in pirosolfati, inline colle debite cautele 

 sulla fiamma della soffieria sino a fondere i pirosolfati e a far assumere alla 

 sostanza la colorazione rosso-aranciato. Sulla sostanza fusa galleggia la silice bianca. 

 La sostanza fusa fu versata entro piattellino di [datino, e le operazioni seguenti ven- 

 nero praticate come nel processo air acido fluoridrico. Forse in causa della imbaraz- 

 zante presenza della silice, i risultati di parecchie prove non riuscirono concordanti e 

 sempre non poco inferiori al vero. Non considero tuttavia tempo perduto 1' aver dimo- 

 strato che un processo, in apparenza almeno logico e razionale, non riesce o, più 

 prudentemente, a me non è riuscito. 



Dirò per ultimo che se avessi avuto in laboratorio un forno da poter produrre 

 una temperatura di 2000° circa avrei appagata la curiosità di provare se mescolando 

 alla polvere della pozzolana di S. Paolo la metà, ad esempio, del suo peso di ematite, 

 un pò 1 di calce e la quantità di carbone bastevole a ridurre tanto 1" ossido di ferro 

 aggiunto, quanto quello esistente nella pozzolana, si fosse ottenuto una lega di ferro- 

 titanio e in quali proporzioni dei due elementi. È noto che da qualche anno il titanio 

 in lega col ferro è entrato nella industria siderurgica in virtù del suo energico potere 

 riducente e soprattutto come elemento atto a neutralizzare nell'acciaio gli effetti nocivi 

 dell' azoto. 



Serie VII. Tomo VI. 1918-1919. 11 



